Phosphorgehalt des Schmiedeeisens und Stahls. 255 



dicken Lösung setzen sich gelbe, sehr hygroskopische, war- 

 zenähnliche Krystalle ab. Dieses Chlorür schmilzt bei 45°, 

 verliert Wasser bei 50°, giebt bei 90° Salzsäure ab und 

 nimmt Sauerstoff auf. Beim Erhitzen der Lösung des Chlo- 

 rürs zersetzt sich diese in Eisenoxydul- und Eisenoxydsalz. 

 Die Analyse giebt die Formel: 



FeCl-f- Fe 2 Cl 3 -i- 18HO. 

 Das Sulfat des magnetischen Eisenoxyd -oxyduls er- 

 hielt Lefort auf folgende Weise. Man bringt in einen Glas- 

 oder Porzellanmörser, welcher in einer Kältemischung steht, 

 kleine Mengen des magnetischen Eisenoxyd - oxyduls in Brei- 

 form und vertheilt letzteres sorgfältig in verdünnter Schwe- 

 felsäure. Xachdem die Säure fast ganz gesättigt ist, bringt 

 man die Mischung in einen Ballon und überlässt sie unter 

 öfterem Umschütteln mehre Tage sich selbst. Es bildet sich 

 alsdann ein vollständig weisses Salz, welches man 

 vermittelst Filtration durch Asbest von der Flüssigkeit trennt. 

 In der geringsten Menge kalten Wassers gelöst wird die 

 filtrirte Lösung über CaO und SO 3 eingedampft. Es setzen 

 sich aus der conc. Flüssigkeit weisse, warzenähnliche Krusten 

 ab, welche an trockner Luft sich nicht verändern, aber mit 

 grosser Schnelligkeit Feuchtigkeit absorbiren. Das Sulfat 

 verliert bei 75° Wasser, auf eine höhere Temperatur erhitzt 

 schmilzt es nicht, zersetzt sich aber in schwefelsaures Eisen- 

 oxydul und in schwefelsaures Eisenoxyd. Es ist nach der 

 Formel: FeO, SO 3 + Fe 2 3 ,3S0 3 + 15HO zusammengesetzt. 

 Das magnetische Eisenoxyd - oxydul ist also eine salzfähige 

 Base von schwächerer Affinität zu den Säuren, als das Eisen- 

 oxydul und das Eisenoxyd für sich betrachtet. {Journal de 

 yharm. et de chwiie, Augustheft 1869.). Seh. 



Phosphorgehalt des Schmiedeeisens und Stahls. 



Bis jetzt hat die Ansicht geherrscht, dass ein Phosphor- 

 gehalt über 0,1 pC. im Schmiedeeisen und Stahl die Festig- 

 keit der letzteren höchlichst beeinträchtige. Aber schon 

 Miller fand in einem sehr dehnbaren und tragfähigen Stahl- 

 eisen einen Phosphorgehalt von 0,292 pC. 



B. H. Paul (Journ. C-hem. Soc. [2] 7,81) hat nun 7 Pro- 

 ben verschiedener Stahleisensorten , die aus verschiedenem 

 Roheisen dargestellt waren, und 2 Proben Gussstahl analy- 

 sirt. Alle waren durch Umwandlung aus Roheisen mittelst 



